Meteoreisen-Stiidien. 157 



Angcw. Subst 



Fe . . . 



Ni . . . 



Co . . . 



P. . . . 



Cli . . . 



C .. . . 



I la 



:= 0'2563 



= 63-22 63'04 



= 35-56 35-53 



= r3g i'43 



= 0-56 



= o-oo 



= Spur _ 



10073 lOO'OO 



2. Schreibersit. Zur chemischen Untersuchung wurden die oben erwähnten 

 grossen Krvstallc gewählt, deren physikalische Eigenschaften etwas von den aus Toluca 

 isolirten abweichen. Sic sind spröder und zerfallen fast ausnahmslos sofort beim Be- 

 rühren. Die ganze Art des Verhaltens erinnert an dasjenige von Körpern mit starker 

 Spannung (z. B. gewisser Diamanten, Bologneser Glasthränen). Ganz unverletzte 

 Krystalle waren daher gar nicht zu gewinnen; wo Krystallflächen zu erkennen sind, 

 steilen sie sich als kleine glänzende Facetten dar, wie in Toluca. Spaltung hndet nach 

 drei aufeinander senkrecht stehenden Richtungen statt mit muscheligen Ahlösungs- 

 Hächen. Die eine Spaltung lässt sich an Vollkommenheit mit derjenigen des Bleiglanz 

 vergleichen; nach den beiden anderen Richtungen liegt, wie es scheint, gleiche Spaltung, 

 welche etwas weniger vollkommen ist, als erstere. Die Oberfläche der Krystalle erscheint 

 öfters fein gerippt und nicht so geflossen wie in Toluca. Farbe zinnweiss mit Stich ins 

 Stahlgraue; Glanz am ehesten als anthracitartig zu bezeichnen (etwa wie derjenige des 

 reinen Anthracit von Pennsylvanien); Strich grau. 

 Die Analvse ergab: 



Angew. Subst. = 0-4086 



P = 15-49 • 3o-g6 = 0-5003 = 0-5003 



Fe . . . . = 63-36 : 55-88 = i-i339j 



Ni — iQ-631 \= ''"^^^^ 



^^ ■ ■ ■ ■ — 190^ . g.gQ ^ O-3560J 



Co ... . = I-23J ^ 

 99-71 

 Fe : Ni (Co) : P = 2-2664 : o-7ii6 : i 

 Fe -h Ni (Co) : P = 2-9780 : i 

 Obwohl die physikalischen Eigenschaften etwas von denjenigen der grossen 

 Schreibersitkrystalle aus Toluca abweichen, ist die chemische Zusammensetzung so 

 übereinstimmend, dass man glauben könnte, es lägen zwei Analysen eines und desselben 

 Materials vor. 



3. Wickelkamazit. Die natürlichen Begrenzungsflächen der 1-7 bis 2-3 Mm. 

 dicken plattcnförmigcn Stücke des mit einer Zange abgebrochenen Wickelkamazit sind 

 im Grossen wulstig, besonders an der Grenze gegen den Schreibersit, im Kleinen gerippt 

 und voll von muscheligen Vertiefungen. Man erkennt in letzteren deutlich die Abdrücke 

 der gerundeten Flächen der grossen Schreibersitkrystalle, welche also zweifellos älterer 

 Bildung sind. 



Der Wickelkamazit besitzt Stahlhärte, ist sehr zäh, zinnweiss mit Stich ins Silber- 

 weissc und leichter in Salzsäure löslich, als der die Balken bildende Kamazit; er verhält 

 sich recht luftbeständig, besonders im Vergleich mit Schreibersit und Taenit, welche 

 ausserordentlich schnell anlaufen. Es ist dies immerhin bemerkenswerth, da die nickel- 

 ärmeren Verbindungen sich sonst leichter zu oxvdiren pflegen, als die nickeheichercn. 



